432 Karl 11. v. Hauer. Tßl 



Nr. XX. Quarzige Kalke mit Eisen- und Kupferkies. Zur Untersu- 

 chung eingesendet von der Zämer Bergwerks-Gesellschaft. 



Von Belang ist nur der Kupfergehalt. 



Die eingesendete Probe enthielt 3-2 Proc. Kupfer im Durchschnitt. 

 Durch frühere hüttenmännische Aufbereitung würde natürlich der Metall- 

 gehalt bedeutend erhöht werden. 



Nr. XXL Kohle vom Berge Ljubeli bei Varasdin-Teplitz. Einge- 

 sendet zur Untersuchung von Herrn A. v. Fodroczy zu Rogoscvo bei 

 Kreutz. 



Die Kohle ist eine ältere Braunkohle und gleicht völlig den steiri- 

 rischen Glanzkohlen, mit denen sie auch in der Qualität als Brennmate- 

 rial übereinstimmt. 



Wasser in 100 Theilen 7-9 



Asche in 100 Theilen 5-3 



Reducirte Gewichtstheile Blei 19 045 



Wärme Einheiten 4304 



Aequivalent einer 30" Klafter weichen Holzes sind Centner . . 12-1. 



Nr. XXII. Kalksorten. Eingesendet zur Untersuchung von dem kön. 

 ung. Wald- und Domänen-Amt zu Ungvär. 



Für je 100 Theile ergaben sich I. IL III. IV. V. 



Kieselsaurer Thon 6-0 1-3 29-7 4-1 11-4 



Lösliche Thonerde mit wenig Eisenoxyd . 1-6 Spur 2-1 Spur 2-2 



Kohlensaurer Kalk 91-0 99-4 69-4 950 85-2 



Kohlensaure Magnesia 0-4 — — 0-3 0-3 



99-0 lOO 7 ? lÖT 7 ^ 99^ 99-1. 



Aus diesen Analysen geht hervor, dass diese Kalke im Durchschnitt 

 allerdings zu unrein sind, um einen guten fetten Luftkalk zu liefern, an- 

 dererseits ist aber auch der Gehalt an kieselsaure Thon doch noch zu 

 niedrig um für Cementfabrication sie unmittelbar anwenden zu können. 



Die Probe Nr. II ist rein genug, um guten Luftkalk zu geben, die 

 Probe Nr. III hat dagegen eine dem hydraulischen Kalke sehr annähernde 

 Zusammensetzung und Hesse sich zu Cement benützen. Es müsste dem- 

 nach aus je dieser Straten des Vorkommens das Rohmaterial ohne Bei- 

 mengung mit anderen Straten genommen werden, wie es an manchen 

 Steinbrüchen von hydraulischen Kalk stattfindet, wo ebenfalls Schichten 

 von reinem Kalk mit solchen von hydraulischen Kalk wechsellagern. Ein 

 Unterschied beider zeigt sich stets im äusseren Ansehen, wonach die 

 Scheidung nicht schwierig ist. In der That ist auch hier die Probe II 

 schön weiss, die Probe III dunkelgrau, die Farbe , welche die meisten 

 hydraulischen Kalke besitzen. 



Nr. XXIII. Porcellanerde. Eingesendet zur Untersuchung von Herrn 

 D. Tischler zu Mahrenberg a. d. Drau in Steiermark. 

 100 Theile enthielten : 



Kieselsauren Thon 87*6 



Lösliche Thonerde 5*5 (mit ein wenig Eisenoxyd) 



Magnesia 2-1 



Wasser 4-6 



99-8 

 Die Erde ist angebrannt schön weiss, erhält aber nach dem Bren" 

 neu einen geringen bräunlichen Stich von der kleinen Menge Eisenoxyd? 

 die sie enthält. Sie ist jedenfalls als Porcellanerde gut verwendbar- 



